497 



dem Verbrennen sehr unbedeutende Mengen von Schlacken, 

 welche, von selbst durch die Roste fallend , eine Reinigung der- 

 selben in den meisten Fällen unuöthig machen. Die Asche ist 

 meistens grau und sehr wenig eisenhaltig. Ueberdies ist die 

 Kohle wegen ihrer Dichtigkeit und ihrem festen Zusammenhange 

 weniger hygroskopisch als jene, deren Structur jener des Holzes 

 bedeutend näher steht. Ihr natürlicher Wassergehalt beträgt nur 

 2-70 — 370 Proc, , was ihre natürliche lleizkraft im Vergleich zu 

 andern noch um ein bedeutendes vermehrt, wie wir weiter unten 

 zu sehen Gelegenheit haben werden. Endlich ist es ihr äusserst 

 geringer Schwefelgehalt, der sie für die meisten Zweige der In- 

 dustrie, namentlich für Schmelz- und Eisenhüttenprocesse so sehr 

 tauglich macht. 



Die bei + 100" C. getrocknete Krassöer Kohle verliert 

 durch Glühen in verschlossenen Gefässen 24 — 32 Proc. am Ge- 

 wicht; hinterlässt dem zu Folge 76 — 68 Proc. Koks. Im 

 Grossen erhält man jedoch aus früher angeführten Gründen gröss- 

 tentheils nur 50 — 54 Proc. — Die Koks sind compact, schwer 

 und mit Rissen und Spalten nach allen Richtungen durchzogen; da 

 der Kohlenstoffgehalt in denselben im hohen Grade concentrirt ist, 

 so sind sie sehr ausgiebig und dienen zur Erzeugung einer hohen 

 Temperatur, die man mit einem andern Brennmateriale nicht so 

 leicht hervorzurufen im Stande ist. Im Durchschnitt werden zum 

 Schmelzen eines Centners Roheisen in den Cupoloöfen der Pesther 

 Walzmühle 8 Pfund Krassöer Koks erfordert. 



Der zuvorkommenden Freundlichkeit des der Wissenschaft 

 zu früh entrissenen Orawiczaer Cameral- Chirurgen Peter 

 Wierzbicky verdanke ich eine vollständige Sammlung von 32 

 verschiedenen Gruben entnommenen Handstücken zur chemischen 

 Analyse. Darunter befindet sich ein stänglicher Anthracit aus 

 Steuerdorf, 26 vSchwarzkohlen und 5 Braunkohlen. Davon wurden 

 bis jetzt acht aus verschiedenen Fundorten stammende Kohlen der 

 Untersuchung unterworfen, wovon ich die Resultate sammt mine- 

 ralogischer Beschreibung hiermit mittheile. 



1. Seh warzko h 1 e aus der Purkarer Grube. Farbe 

 und Pulver schwarz, Glanz fett, hie und da fast Glasglanz; Llin- 

 genbruch ungleichschieferig, Querbruch uneben, hie und da mit 

 wenig Faserkohle durchzogen. Keine Spur von Holztextur. Die 



3? » 



